verschiedener Silbermodifikationen. 
35 
die Abnahme des Widerstandes der Spiegel meist verhindert 
wird. Ja es wird sogar eine Vergrösserung des Widerstandes 
bewirkt. Dies kommt wohl daher, dass kleine Teilchen des 
Spiegels vom Glase losgelöst werden und in der Flüssigkeit 
suspendiert bleiben. Der Spiegel wird dabei meist mit einem 
grünen Farbenton durchsichtig. Diese teilweise Lösung des 
Spiegelsilbers in Silbernitratlösung ist auch ein Beweis für 
die kolloidale Natur des Silbers. Auch die von Oberbeek 
näher untersuchten Silberpräparate erfahren durch Silber¬ 
nitratlösung keine Abnahme des Widerstandes, verhalten sich 
also ganz analog. 
Dass auch Druck auf das Spiegelsilber einwirkt, geht 
schon daraus hervor, dass an den Druckstellen, wo die Spiegel 
mit Stanniol umwickelt waren und die Kontaktklötze aufge¬ 
setzt wurden, das Silber bald heller und mit einem anderen 
Farbenton durchscheinend wurde. Es wird nun oft empfohlen, 
das Silber mit einem weichen Lederlappen oder mit dem 
Ballen der Hand vorsichtig zu polieren, wenn die Biickseite 
als Spiegel benutzt werden soll. Die Widerstandsänderung 
hierbei habe ich untersucht, indem ich mehrere kalt herge¬ 
stellte Böttgersche Spiegel, bei denen das Silber sich nach 
unten abgesetzt hatte, mit dem Handballen polierte. 
Tabelle 15. 
Einwirkung des Polierens. 
Zeit 
Widerstände 
Bemerk. 
a 
b c 
d 
20. Jan. 93; 4 h N. 
72,6 
37,7 840 
26,9 
Vorher. 
4 h 15‘N. 
39,7 
27,2 424 
14,5 
Nachher. 
21. Jan. 93 
37,3 
25,1 356 
12,0 
22. „ „ 
36,0 
20,5 300 
10.6 
30. „ „ 
28,4 
16,9 196 
10.3 
20. Feb. „ 
21,5 
7,50 118 
8,81 
Es erfolgt also auch durch mässiges Polieren eine Wider¬ 
standsabnahme, obwohl dabei doch ein Teil der • Substanz 
fortgewischt wird. Freilich ist die Einwirkung keine voll¬ 
ständige, da späterhin noch eine bedeutende Abnahme er¬ 
folgt. Immerhin ist ersichtlich, dass Druck die ursqrüngliche 
Natur des Spiegelsilbers bedeutend verändert. Wenn daher 
3 * 
